22 OPALE. 



alcyonies, des échinites et autres fossiles, se trouve dans la forma- 

 tion crayeuse des îles de Rùgen, de Môe'n, en Jutland; en Angle- 

 terre; au nord de l'Irlande; àMeudon, près Paris; en Champagne; ë'il 

 Picardie; dans le sud de la Russie, etc. Dans quelques terrains de 

 craie blanche et notamment a Snéfontaine, près Beauvais, Oise, oh 

 rencontre des silex qui ont été brisés sur place et dont les fragments 

 sont resoudés ensemble par une aggrégation de petits cristaux de 

 quartz limpide, formés par des infiltrations postérieures. 



La pierre meulière fortement cariée, forme des couches dans les 

 calcaires tertiaires des environs de Paris; ies plus estimées sont 

 celles de la Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne. 



Il existe un immense dépôt de bois silicifié aux environs du Caire, 

 en Egypte. 



La Beckite et le Viridul ne sont que des variétés impures de 

 calcédoine. 



Le Kilpatrick-quarz de Thomson est du quartz cristallisé pé- 

 nétré par une zéolite rougeâtre. 



En chauffant très-lentement a 200 ou 300° une dissolution de silice 

 gélatineuse dans de l'acide chlorhydrique étendu, M. de Senârmont 

 a obtenu de petits cristaux de quartz. 



OPALE. Untheilbarer Quarz; Mohs. 



Amorphe. Sans action régulière sur la lumière polarisée. Cas- 

 sure conchoïdale. Transparente ou translucide. Éclat vitreux, 

 quelquefois résineux. Incolore; blanche; jaune; rouge; brune; 

 verte; grise; noire. Poussière blanche. Quelques variétés pré- 

 sentent intérieurement des couleurs irisées d'une grande beauté qui 

 paraissent liées a la présence d'une faible quantité de matière or- 

 ganique et à l'existence de très-petites cavités intérieures disposées 

 par lilcs parallèles en réseaux régulière, très-visibles dans certains 

 échantillons à reflets flamboyants. Très-fragile. Dur. = 5,5 à 6,5. 

 Pes. spéc. =1,9 à 2,3. 



La variété nommée hyalite est transparente ou semi-transpa- 

 rente ; incolore ; mamelonnée et botryoïde. Dans la lumière polarisée, 

 elle est sans action ou elle se comporte comme une matière gOm- 

 nieuse desséchée. On a trouvé pour son indice de réfraction, n : 



Plaque sans action sur la lumière Autre plaque, 



polarisée, très-feudillée n= 1,4374 1^4555 rayons rouges. 



Si on la calcine de manière a en chasser l'eau, la structure tes- 

 tacée est mise hautement en évidence et la' matière prend un éclat 

 nacré très-vif semblable a celui des perles naturelles. 



L'opale de feu est transparente; rouge; jaune; quelquefois irisée. 



